( 755) 

 est énergique. La moitié des zincs sont après l'expérience à peu près im- 

 propres à servir dans une autre expérience. On détache le métal entourant 

 chaque pôle et la partie contiguë. Le côté de chacun de ces fragments est à 

 peu près im centimètre. On enlève des copeaux à ces quatre fragments, on 

 les traite par l'acide azotique pur; on remarque d'abord que ces copeaux 

 ne sont pas sensiblement attaqués par l'acide azotique pur et concentré. Le 

 plomb pur n'est pas plus attaqué : le courant ne paraît donc pas modifier 

 le plomb sous le rapport de ses affinités chimiques, ou au moins sous le 

 rapport de l'action de l'acide azotique concentré. On les dissout dans l'acide 

 azotique étendu de deux volumes d'eau ; on évapore à peu près à siccité les 

 dissolutions, puis on les fait cristalliser. Voici les résultats : 



» Pôle positif. Cubo-octaèdres aplatis; cubo-octaèdres aplatis; cubo- 

 octaèdres. 



» En deçà du pôle positif . Beaux cubo-octaèdres; d'autres cristaux sem- 

 blables réduits à moitié; cubo-octaèdres, quelques-uns groupés; cubo- 

 octaèdres moins transparents; cubo-octaèdres aplatis; octaèdres réduits à 

 une pyramide. 



» Pôle négatif. Cubo-octaèdres; octaèdres segminiformes ; octaèdres 

 réguliers; cubo-octaèdres, l'octaèdre dominant; octaèdres segminiformes. 



» En deçà du pôle négatif. Cubo-octaèdres un peu aplatis; cristaux plus 

 petits; octaèdres réguliers segminiformes; octaèdres réguliers, les autres 

 cristaux moins nets. 



» Chacune des dissolutions a cristallisé jusqu'à l'épuisement de la li- 

 queur. 



» Les diverses formes des quatre azotates caractérisent le plomb : elles 

 appartiennent au système régulier. 



» Les densités des quatre fragments présentent très-peu de différences 

 avec la densité du plomb pur obtenu de l'acétate de plomb. 



• On a fait avec le cuivre des expériences analogues à ces deux dernières : 

 un accident nous empêche d'en rapporter les résultats aujourd'hui. 



» Onzième expérience. — On partage 3 kilogrammes de zinc en huit par- 

 ties, à l'aide de quatre distillations successives, exécutées de la manière sui- 

 vante : 



» Dans la première distillation, on laisse dans la cornue à peu près le 

 tiers du métal non volatilisé; on conserve la cornue et une trentaine de 

 grammes du produit volatilisé. 



» On soumet le produit déjà distillé à une seconde distillation partielle ; 



lOI.. 



.•$p' 



